266 HECHKRCHKS SUR LK NICKKL 



féreiits suivanl le cycle des températures antérieures; 

 ils décrivent, entre certaines limites de température, même 

 pour de très faibles écarts, des chemins entièrement dif- 

 férents à température ascendante et descendante. 



Lorsque ces alliages sont chauffés, ils perdent leur 

 magnétisme graduellement entre deux températures qui 

 sont comprises, pour tous les alliages, entre le rouge 

 naissant et le rouge-cerise. Lorsqu'on les refroidit, ils 

 repassent par les mêmes températures sans redevenir 

 magnétiques, et ne reprennent leur premier état qu'à 

 une température inférieure à celles entre lesquelles s'est 

 produite la perte du magnétisme. Le retour au premier 

 état est graduel, et les températures entre lesquelles il 

 s'effectue sont d'autant plus basses que l'alliage est plus 

 riche en nickel. Pour l'alliage à 24 pour 100, la trans- 

 formation débute un peu au-dessous de zéro. 



Les aciers d'une teneur supérieure à 25 pour 100 

 sont réversibles, et possèdent, à chaque température, 

 des propriétés magnétiques qui, en première approxima- 

 tion, ne dépendent que de la température actuelle. Tou- 

 tefois, les alliages dont la teneur est très peu supérieure 

 à 25 pour 100, se comportent d'une façon un peu diffé- 

 rente après avoir été chauffés ou refroidis ; ils semblent 

 contenir des traces d'un alliage irréversible entre des 

 températures moins distantes que celles entre lesquelles 

 les précédents alliages peuvent se présenter sous les 

 deux états. 



Pour tous ces alliages, la courbe représentant les efforts 

 d'arrachement a la même allure. A température ascen- 

 dante, elle débute par un palier qui aboutit à un coude A 

 (fig. i), où commence une descente assez rapide s'éten- 

 danl sur une cinquantaine de degrés. Peu avant d'arri- 



